396 
Z. Weyberg, 
statt , sondern auch mit Sulfaten , Wolframaten , Vanadinaten und 
Chromaten , was ich mehrmals heim Studium dieser Reaktion be- 
merkte. Ich beobachtete sie nämlich , als ich Alumosilikate des 
Sodalith- und Nephelintypus zu erhalten suchte, in einer Form von. 
Kristallen , die eine vollständige physikalische und chemische Er- 
forschung ermöglichen würden. 
Was das Alumosilikat K, Al 2 Si 2 0 8 anbetrifft , so erhält man 
es durch die oben genannte Reaktion in einer recht unvollkommenen 
Ausbildung. 
Um diesen Körper auf trockenein Wege ohne Fluorid in gut 
kristallinischer Form herzustellen, machte ich viele Experimente. 
Leider erhielt ich aber in recht wenigen Fällen befriedigende Resultate. 
Ich führe hier bloß vier meiner Versuche an. 
1 . Ein Gemenge von Kaliumkarbonat, Kaolin und Kaliumchlorid, 
in dem Molekularverhältnisse 3K 2 C0 3 + H 2 Al 2 Si 2 O g . H,0 4- 40 KCl 
recht sorgfältig zerrieben und sorgfältig gemischt, wurde 12 Stunden 
lang in einer Mittelflamme des großen Teclubrenners geschmolzen. 
Die erkaltete schneeweiße Schmelze kann leicht aus dem Tiegel 
herausgenommen werden ; mit Wasser behandelt, löst sie sich leicht 
auf, gibt eine alkalische Lösung und ein zartes, sich langsam 
niedersetzendes Pulver, das nach dem Abflltrieren und Austrocknen 
leicht vollständig durch die feinsten Siebe hindurchgeht , und 
welches an dem trockenen Glas nicht anhaftet. Durch das 
Ölimmersionsobjektiv sieht man, daß dieses Pulver aus sehr feinen 
Kriställchen besteht, und zwar erkennt man rechtwinklige Vierecke 
und Quadrate. Die Vierecke besitzen eine sehr feine Streifung 
parallel ihrer Länge und löschen das Licht gerade aus, und zwar 
ist ihre längere Achse die Richtung der größeren Elastizität. Die 
Quadrate sind isotrop. Es ist jedoch bezüglich der Form und der 
optischen Eigenschaften der Quadratendurchsclmitte zu bemerken, 
daß letztere so winzig und fein sind, daß man nicht mit Sicherheit 
über ihre Gestalt und optischen Eigenschaften urteilen kann. 
Dieses Alumosilikat zersetzt sich in Säuren recht leicht. Im 
warmen Wasser aufgerührt , gibt es beim Zusatze von einigen 
Tropfen Salzsäure von 1,19 spez. Gew. in wenigen Augenblicken 
eine klare Lösung ohne eine Spur von unlöslichen Resten. Diese 
Lösung gelatiniert beim Abdampfen. 
Die Zusammensetzung des Alumosilikats wird durch die 
F ormel K 2 Al 2 Si 2 0 8 ausgedrückt : 
1. Si0 2 . . 
. 37,93 
6280 
2,00 
38,07 
A1 2 0 3 . 
. 32,04 
3135 
1,00 
32,21 
K 2 0 . . 
. 30,02 
3269 
1,04 
29,72 
99,99 100,00. 
Diese Zusammensetzung ist deswegen beachtenswert, weil das 
Alumosilikat in einer stark alkalischen Schmelze entstand, man 
